928 
1650° C. gesmolten, fijngewreven, gezeefd en wederom gesmolten. 
Een aldus verkregen produkt, welks brekingsindices ongeveer 1,666 
tot 1.669 waren, werd geanalyseerd. Gevonden werd : 
Gevonden-. Berekend voor BaSiO s : 
SiO, 29,48% 29,44% 28,22 % 
BaO 70,50 % 70,53 % 71,78% 
Van dit produkt werd met behulp van element IV eenige malen 
het smeltpunt bepaald. Gevonden werden de volgende waarden: 
16799 M.V., bij een oven-gradient van 30 M.V. per min. 
16783 „ „ „ „ „ „ 26 „ „ „ 
16812 „ „ „ „ „ „ 50 „ „ „ 
16799 „ „ „ „ „ „ 19 „ „ „ 
Gemiddeld : 16799 M.V. ± 13 M.V. (ongekorr.). 
De korrektie voor dit thermoëlement bij deze temperatuur bedroeg : 
— 8 M.V., derhalve kan als smelttemperatuur van dit produkt 
gelden: 16791 M.V. ± 13 M.V., wat overeenkomt met 1603° C.±l' 
op den stikstofgasthermometer. 
Aangezien het produkt nog niet als gehéél zuiver BaSiO s kon 
beschouwd worden, werd het door toevoegen van BaCO s verbeterd, 
herhaaldelijk gesinterd en geanalyseerd. Gevonden werden de vol- 
gende getallen : 
Gevonden: Berekend voor BaSi0 3 
Si0 2 28,24% 28,19% 28,22 % 
BaO 71,75% 71,85% 71,78% 
De stof kon dus thans als chemisch zuiver BaSiO s worden be- 
schouwd. De smeltpuntbepaling werd nu herhaald, en leverde de 
volgende uitkomsten met element III : 
16823 M.V., bij een oven-gradient van 40 M.V. per minuut 
16825 „ „ „ „ „ „ 33 „ 
16838 „ „ „ „ „ „ 45 „ 
Gemiddeld 16838 M.V. ±6 M.V. (ongekorr.). 
Na korrektie ( — 26 M.V.), kan dus ’t smeltpunt van zuiver BaSi0 3 
op 16803 M.V. ± 6 M.V. gesteld worden, overeenkomende met 
1604° C. ± 0°,5 C. (G. Th.). Eene toevoeging van 1,7% gew. proc. 
Si0 2 doet dus het smeltpunt cirka 1° C. dalen. 
Het specifiek gewicht der kristallijne stof bleek bij 25°, 1 C. te 
bedragen : d 4 ° = 4.435. Zij kristalliseert bij langzame afkoeling der 
smeltmassa in platte, kleine kristalletjes, welke slechts zwakke dub- 
belbreking bezitten: 0,003 tot 0,004; deze is derhalve 7 a 10 maal 
zwakker dan bij het strontiumsilikaat. Voor de brekingsindices werd 
